742 
kroiuiiieii Cl eii B\ opvatten, waarbij de laatste eerst 180° moet 
worden gedraaid. 
Zinkiet-molybdeenglans. Om deze bescdioiiwiiig te toetsen, kan 
men de kristallen zinkiel en molybdeenglans, welke in verbinding 
met platina een zoo sterk verscddllende karaktei'istiek vertoonen, met 
elkaar in contact brengen. Dat dit contact bijzonder goed nnipolair 
geleidt, blijkt nit de hier in tabelvorm volgende karakteristiek. 
Van zinkiet naar molybdeenglans 
1 2 8 4 5 B 7 8 9 10 IJ 12 Volt. 
1 2 4 6 7 9 12 14 18 29 49 79 X 0,0001 Ampère. 
Van molybdeenglans naar zinkiet 
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 .4.5 5 5.5 6 Volt. 
1 5.5 15 26 39 51 64 75 86 98 110 123 x 0.0001 Amp. 
Ook volgt hieruit dat de nnipolaire geleiding van het zinkiet- 
platina-contacl aan dezelfde oorzaak moet worden toegescli reven als 
die van het molybdeenglans-platina-contacl, derhalve aan electroly- 
tische polarisatie. 
Loodglans-platina. Een loodglans-detector gaf gewoonlijk een 
karakteristiek overeenkomende met de kromme 51. Soms stemde 
de karakteristiek meer met C'I overeen, doordat nu in de tegen- 
overgestelde richting de weei-stand het grootst was. Beide krommen 
veranderden snel mei den tijd. De kromme KY werd verkregen 
nadat eerst bij een zeer geringen contactdruk gedurende 15 minuten 
een stroom van 0.005 Amp. van loodglans naar platina door het 
contact was gegaan. 
Het was niet mogelijk in het eerste kwadrant ook een bocht te 
bereiken, omdat bij te hooge belasting de kromme weer overging 
in de lijn 111. Werd in plaats daarvan een stroom van 0.01 Amp. 
gedurende 15 minuten nu van platina naar loodglans gestuurd, dan 
bleek de karakteristiek ADI voor den dag Ie komen. De krommen 
1 en 11 laten duidelijk zien dal de ware weerstand van het contact 
door de helling \an de lijn lll wordt voorgesteld en in alle drie 
gevallen dezelfde is. De kromme I wijst op een polarisatiespanning 
met een maximum van 0.25 Volt, terwijl het maximum in de andere 
richting' inel vooi' den dag komt. De kromme II wijst twee maxima 
aan, van 1.4 Volt en van 0.1 Volt. Het bestaan van deze twee 
karakteristieken kan moeilijk aan iets anders worden toegeschreven 
dan aan vei'anderingen die door den siroomdoorgang in het contact 
zijn teweeggebracht en die slechts van electrolytischen aard 
kunnen zijn. 
